190 



F. POCKELS, 



der Richtung der krystallographischen Axe a zuschreibt. Mit 

 dieser Annahme , deren Richtigkeit allerdings erst durch besondere Versuche an 

 besseren Präparaten geprüft werden müsste 1 ), würde auch das bei den elektro- 

 optischen Beobachtungen an den Platten 1) bemerkte Eividringen der Ladung 

 in den Krystall übereinstimmen , und es wäre nicht unwahrscheinlich , dass 

 auch die S. 169 und 175—76 besprochene merkwürdige sich nicht umkehrende 

 elektrooptische Wirkung eines Feldes , dessen Kraftlinien zur X°-Axe parallel 

 sind, mit jener Leitungsfähigkeit zusammenhinge. 



b. Beobachtungen an den Vlatten 2a and 2b. 



Hier trat keine nach der Belastung fortdauernde Elektricitätsentwicklung 

 auf, sodass auch der Ausschlag bei der Belastung beobachtet werden konnte. 

 Auch erreichte hier der aus den Umkehrpunkten in bekannter Weise berechnete 

 Ausschlag sein Maximum sofort nach der Belastung oder Entlastung und nahm 

 dann allmählich ab, jedoch meist so langsam, dass die Abnahme während der 

 ersten 5 Schwingungen als gleichförmig angesehen , also <p 0 analog wie beim 

 Quarz berechnet werden konnte. 



Platte 2a. 



Dieselbe besass nicht genau die beabsichtigte Orientirung; ihre Normale lag 

 zwar nahezu in der X° 7°- Ebene, wich aber von der F°-Axe um einen Winkel 

 8 von etwa 12° im positiven Drehungssinne ab , wie im Axenwinkelapparat con- 

 statirt wurde. Daher war die Druckrichtung, wenn die Platte auf den Schmal- 

 seiten gepresst wurde, nicht genau die Halbirungslinie eines der Winkel zwischen 

 der Z°- und X°-Axe, sondern besass nachstehende Richtungscosinus : 





X" 



r° 



Z° 



auf dem 1. Schmalseitenpaar 

 )> )> 2. „ 



v'-t. cos S 

 — ^icos S 



V^sintf 



4\ 



Die erstere Richtung soll in der Zusammenstellung der Beobachtungen aber wie 

 im Falle richtiger Orientirung mit + 45°, die zweite mit — 45° bezeichnet werden. 

 Für die erste Druckrichtung wird 



^ = I P " cos ^ , T t = £ p ■ sin 8 , 



für die zweite 



Z z = -fp-cosd, Y c = -\p-sm8. 



1) Es sei vorläufig darauf hingewiesen, dass gerade für die Richtung der a-Axe die Bestim- 

 mung der Dielekricititätsconstante durch Hrn. Borel einen auffallend grossen Werth ergab (cf. S. 162). 



